SUa LA PEINTURE A L HUILE. 



'10 



Le 6 mai 1849, à 10 h., 

 on a donné à une plan- 

 che de chêne une 



i re couche. 

 Le 7 mai, à 10 h, 



W° i. 

 Huile de lin. 

 Sous-carbonate 



de zinc 



prépare avec un BOUS' 

 carbonate alcalin. 



Mélange demi-transpa- 

 rent. 



Prise. 



Le S mai 1849, à I0 "•» on a donné à une P lancue 

 de chêne une l M couche. 



Le 9 

 Le 10. 

 Le il. 

 Le 12. 

 Le i3 , 

 Le 14. 

 Le i5 

 Le 16, 



mai, à 10 heures. 



N° 2. 

 Huile de lin. 

 Blanc de zinc. 



Non prise. 



Huile de lin. 

 Blanc de zinc. 



Non prise. 



Commence à prendre. 



Prise. 



Sèche. 2 e couche. 



Prise. 



Sèche. 3 e couche 



Prise. 



Sèche non absolument. 



W°3. 

 Huile de lin. 

 Blanc de zinc. 

 Sous-carbonate de zinc. 



Prise, mais moius que 



Huile de lin. 



Blanc de zinc. 



Oxyde de zinc carbonate. 



« 



Prise. 

 Bien prise. 

 Sèche. 



2 e couche. 

 Sèche. 



3 e couche. 

 Sèche, mais pas alisolum. 

 Sèche absolument. 



La i re couche a séché en. 



La 2 e 



La 3e 



4 jours. 

 2 



9 



3 jours. 



(*i II avait été préparé en dirigeant un courant de gaz acide carbonique dans de 1 eau tenant du 

 blanc de zinc en suspension. Cet oxvde carbonate m'a paru plus énergique comme s.ccat.l que e sous- 

 carbonate de zinc obteuu de la décomposition de l'azotate de zinc par le sous-carbonate de sonde. 



5-2. Voulant savoir si l'art pourrait tirer parti de la pro- 

 priété que possède le sous-carbonate de zinc de rendre le 

 mélange d'huile de lin et de blanc de zinc plus siccatif qu'il 

 ne l'est, de manière qu'on le substituerait à l'huile mangané- 

 sée, qui a l'inconvénient de colorer le blanc de zinc auquel 

 on l'associe, je fis les expériences suivantes : 



90. 



